316 * Darstellung des Aluminiums aus Kryolith. 
Man erhitzt nun, bis man an dem eintretenden Geräusche 
erkennt, dass die Reaction beginnt, bringt dann den Tiegel 
sofort in einen Windofen und erhitzt bis zum Weissglühen. 
Nach dem Erkalten findet man unter der Schlacke meh- 
rere Körner von metallischem Uran. Das so erhaltene 
ist bis zu einem gewissen Grade schmiedbar, hart, es 
wird indessen vom Stahl geritzt, ist nickel- bis eisen- 
farbig, läuft an der Luft gelblich an. Zum Glühen erhitzt 
kommt es plötzlich zu einem lebhaften Brennen, wobei 
es sich mit einem voluminösen schwarzen Oxyde bedeckt, 
wobei in der Mitte meist ein Kern von unoxydirtem 
Metall bleibt. Dichte = 18,4, also fast so hoch wie beim 
Golde.e Man kann dieses Metall auch durch Behandeln 
von grünem Uranchlorür mit Aluminium erhalten, weil 
das Chloraluminium, das dabei entsteht, flüchtig ist und 
und folglich absublimirt. (Compt. rend. T.42. — Chem. 
Centrbl. 1856. No. 14.) BD. 
Ueber Darstellung des Aluminiums aus Kryolith. 
Die ersten Versuche, Aluminium aus Kryolith dar- 
zustellen, nahm A. Dick in Glasröhren vor, die an einem 
Ende zugeschmolzen und dann abwechselnd mit Lagen 
von Kryolithpulver und Natriumscheiben angefüllt, dann 
an der Oberfläche mit Kryolith oder auch mit Chlor- 
natrium zugedeckt wurden. Dann erhitzte man das Rohr, 
bis der Inhalt zusammenfloss. Nach dem Erkalten fand 
man die Masse voller kleiner Aluminiumkugeln. Im Glas- 
rohre liessen sich diese nun nicht zusammenschmelzen, 
weil bei der dazu erforderlichen Hitze die Fluoride das 
Glas aufzulösen anfangen. 
Da man auf diesem Wege nicht recht zum Ziele 
gelangte, so wurde in weiteren Versuchen in einem Platin- 
tiegel Talkerde fest eingestampft und dann aus der Masse 
der Kern herausgeschnitten, so dass im Tiegel eine Aus- 
fütterung von Talkerde blieb. Der Tiegel wurde dann 
mit einem dicht schliessenden Deckel verschlossen und 
I, Stunde lang rothglühend erhalten. Nach dem Erkal- 
ten behandelte man die Masse mit Wasser. Man fand 
nun 2 oder 3 grössere Aluminiumkugeln unter einer Menge 
kleinerer. 
Eiserne, Porcellan- und Thontiegel scheinen unbrauch- 
bar zur Darstellung des Aluminiums zu sein, da die 
Fluoride sie zu sehr angreifen. Die Resultate Dick’s 
scheinen im Ganzen aber den Ausspruch Rose’s zu 
#- 
